160 Referate. ' 37,2. 



Alkohol verwandt. Bei einem elektrolytischen Niederschlag kam eine 

 lOprozentige Natronlauge in Verwendung. 



Ein elektrolytischer Kupferniederschlag wurde geätzt mit einer 

 konzentrierten Lösung von Ammoniak und Wasserstoffsuperoxyd. Die 

 notwendige Vergrößerung schwankt zwischen 200 und 500. 



Liesegang (Frankfurt a. M.). 



Hay ward , R. A., Fundamental principles to be consi- 

 dered in the heat treatmcnt of steel (Chemical a. 

 Metallurgical Engineering vol. 20, 1919, S. 519—52.3). 

 Auch hier wird die unbedingte Notwendigkeit einer mikrosko- 

 pischen Untersuchung des Stahls hervorgehoben. Zur Ätzung der 

 polierten Stücke wird eine öprozentige alkoholische Lösung von Sal- 

 petersäure oder eine lOprozentige alkoholische Pikiiusäurelösung emp- 

 fohlen. TAesegang {Frankfurt a. M.). 



Vogel, R., Über ternäre Legierungen des Aluminiums mit 

 Magnesium und Kupfer (Zeitschr. f. anorg. u. allgem. 

 Chemie Bd. 107, 1919, S. 265—307 m. 21 Abb. u. 4Tfln.).- 

 Das mikroskopische Studium der Struktur dieser Legierungen 

 gibt wertvolle Aufschlüsse über die thermischen Daten. Ein Tropfen 

 konzentrierter Salpetersäure wird auf der Schliifläche verteilt. Da- 

 bei färben sich die Mischkristalle von AlgCu innerhalb 30 bis 50 Se- 

 kunden schwarz. Die Kristalle der teraären Verbindung AI^Mg^Cu 

 werden sehr viel laugsamer braun bis schwarz. Die Grundmasse 

 des in der Kurve als C bezeichneten Mischkristalls wird gelblich. 

 Eine Anzahl der AI-reichen Mischkristalle bleibt unverändert hell. 

 Die Grundmasse C läuft stets beim Abtrocknen des mit Wasser und 

 Alkohol abgespülten Schliffes bunt an. Bei Zugabe eines Tropfens 

 Wassers zu der Salpetersäure auf der Schlifffläche ändert sich das 

 miliroskopische Bild auffallend : die schwarze Färbung der AlgCu- 

 Mischkristalle verschwindet sofort. Das Strukturelement färbt sich 

 hellrot infolge Ausfällung von Cu durch den unedleren Mischkristall. 

 Nach Zusatz eines Tropfens konzentrierter Salpetersäure kehrt sogleich 

 die Schwärzung zurück. Die Kristalle der ternären Verbindung werden 

 hingegen nach Verdünnung der Säure schnell geschwärzt. Man ver. 

 wendet das eine oder das andere Verfahren je nach dem Vorhanden- 

 sein der Strukturelemente. Liesegang {Frankfurt a. M.). 



Czochralski, J., Der Körnungsgrad und die physikalisch- 

 technischen Eigenschaften der Metalle (Stahl 

 u. Eisten Jahrg. 1916, No. 36 m. 2 Abb. u. 1 Tfl.). 

 Die zur mikroskopischen Untersuchung bestimmten Aluminium- 

 bronzen werden hier mit lOprozentiger Aramoniumpersulfatlösung ge- 

 äXii.. Liesegaiig {Frankfurt a. M.). 



